Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.; 889 



Verdickungsleistchen. Markstrahlen theils einschichtig, theils (im mittleren 

 Theile) zweischichtig, his 0,48 mm (selten darüber) hoch, ihre Zellen 

 meist 8 — 15 jx hoch, dickwandig, die randständigen gegen benachbarte 

 Gefässe oft auffüllig getüpfelt. Derb- bis dickwandige Holzfasern mit 

 kleinen Wandtüpfeln. Strangparenchym ziemlich häufig. 



Ein feines Mübel- und Schnitzholz. 



12) Das Holz der Weissbuclie. 



Die Gemeine Weissbuche, Hainbuche, Hagebuche, Hornbaum, Car- 

 pinus Betulus L., bewohnt hauptsächlich das mittlere Europa. 



Holz zerstreutporig, grau weiss oder gelblichweiss, Jahresringe wenig 

 hervortretend, grobwellig, feine Ouerstreifchen im äusseren Theile jener 

 gleich den Gefässen und den ein- ^^, ^^, ^^^, ^^^, ,,^, 



zelnenMarkstrahlenunkenntlichi), 

 zahlreiche, bis 0,5 mm breite 

 Schein strahlen aber meist 

 sehr deutlich (vgl. Fig. 279). Die- 

 sen entsprechen im radialen Längs- 

 schnitt lange, wenig auffällige 



Streifen, im tangentialen etwas ^..^ ^^g. yergr.3/1. Quer.,.h,„H..„-.ht des weiss- 

 lebhaftere Spiegel in gleichmässig bucheniioizes. (Nach k. Hart ig. 1 vgi.p. 29. 



dichter, fast glanzloser Grund- 

 masse. 



Hart, schwer (mittleres spec. Lufttrockengewicht 0,74), sehr schwer- 

 spaltig, fest und zäh, doch wenig dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe theils einzeln, theils zu 

 zwei bis drei oder auch zu mehreren radial gereiht, 0,01 6 — 0,080 mm weit, 

 mit einfach durchbrochenen Gliedern, die engeren mit zarten Schrauben- 

 leistchen auf den radialen Wänden. Markstralilen ein- bis zweischichtig 

 (in den Sclieinstrahlen auch drei- bis vierschichlig), bis 0,80 mm hoch 2,. 

 Markstrahlzellen 6 — 17 [x hoch, dickwandig, gegen benachbarte Gefässe 

 oft auffallend getüpfelt. Holzfasern dickwandig. Strangparenchym zahl- 

 reich, in einschichtigen Ouerzonen. 



Ein vortreffliches Werkholz, namentlich für die Verwendung beim 

 Mühlenbau und zur Herstellung von Maschinenbestandtheilen, in der 



1) d. h. im Querschnitt des Holzes erst mit der Lupe wahrnehmbar. 



2) Viele der mehrschichtigen Markstrahlen sind dies nur in ihrem mittleren Theile 

 oder nur in ihrer oberen oder unteren Hälfte; seltener liegt der einschichtige Thei! 

 in der Mitte. 



